4 ESSAIS DE FABRICATION DE PAPIER 



suite. En effet les rameaux de Passerine sont menus : ils 

 ont au maximum la grosseur du doigt, plus souvent celle d'un 

 crayon. Dès le premier coup d'œil on voit quel'écorce, qui ne 

 forme qu'une faible partie* de l'ensemble, est bien trop mince 

 pour être exploitable seule : le rendement serait dérisoire. 



Dans ces conditions nous avons dû traiter la tige tout en- 

 tière, écorce et bois. Il est bon d'enlever les feuilles, qui tombent 

 du reste facilement. De plus il vaut mieux rejeter les extré- 

 mités des pousses, trop molles et trop menues. 



La matière, telle qu'elle nous a été expédiée, c'est-à-dire 

 séchée à l'air, renfermait environ 12 p. 100 d'eau. 



Nous avons effectué le dosage de la cellulose pure par la 

 méthode de Cross et Bevan, dite par chloruration. 



La tige entière (bois et écorce) renferme 32 p. 100 de son 

 poids de cellulose. 



Le bois en contient 36 p. 100. 



L'écorce en renferme 24 p. 100 seulement. 



Ces notions, indispensables pour le calcul du rendement, 

 montrent combien il serait faible si, on n'utilisait quel'écorce. 

 En effet, l'écorce ne représente qu'environ le tiers du poids 

 total. Il s'en suit que 100 kilogrammes de tiges, qui donnent 



24 

 33 kilogrammes d' écorce, fournissent seulement : 33 X t-^. 



— 7 kgr. 92 de pâte à papier. 



Si on emploie toute la tige on a le rendement acceptable de 

 32 kilogrammes de pâte pour 100 kilogrammes de matière. 



Voici le traitement que nous avons appliqué. 



Les tiges ont été débitées au hache-paille, en fragments de 

 3 à 4 centimètres, puis ont été soumises à un lessivage alcalin, 

 effectué à l'autoclave dans les conditions suivantes, fixées 

 après plusieurs tâtonnements :, \ 



Matière première 2 kgr. 



Soude (en NaOH pur) 20 p. 100 kgr. 400 



Concentration de la liqueur 5° Baume 



Pression 3 atmosph. 



Durée de la cuisson ' 14 heures 



Le lessivage s'avère ainsi comme long et dispendieux. 



